## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## THE EFFECT OF THE USE OF LIME STONE IN THE BANGKALAN REGION OF MADURA AS A SUBSTITUTION FOR COARSE AGGREGATE ON THE VALUE OF CONCRETE SLUMP

## PENGARUH PENGGUNAAN BATU KAPUR DARI BANGKALAN MADURA SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT KASAR TERHADAP NILAI SLUMP BETON
Hilda Agnes Janwarin 1 , Bantot Sutriono 2 , Nurul Rochmah 3 1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: hildagns813@gmail.com 1 , bantot@untag-sby.ac.id 2 , nurulita889gmail.com 3 ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent:
Hilda Agnes Janwarin hildagns813@gmail.com
Key words: limestone, concrete, slump
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR Page: 492 - 496
Bangkalan Regency has quite large mining mineral potential, one of which is carbonate-based mining mineral potential, namely limestone. Limestone is usually used by local residents as a coarse aggregate for concrete, lime for road layers and sometimes sold to other areas. Coarse aggregate is one of the main components of the concrete mixture and its quality greatly influences the properties of the concrete. To make a concrete  mixture,  the  coarse  aggregate  used  must  meet  several requirements. This research was conducted to determine the effect of using  limestone  from  Bangkalan,  Madura  as  a  substitute  for  coarse aggregate on the slump value of concrete. The percentage of additional limestone used varies, including 0%, 25%, 50%, 75% and 100% of the calculated coarse aggregate requirement. From the test result, it was found  that  the  slump  value  of  the  concrete  at  each  percentage  of limestone addition was included in the slump planned for slab (floor), beam,  column  and  wall  concreting  work.  And  the  percentage  of limestone  addition  that  meets  the  slump  value  of  100  mm  is  a percentage of 100% and the optimal slump value abotained is 10,5 cm at a limestone addition percentage of 25%.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Hilda Agnes Janwarin hildagns813@gmail.com
Kata kunci: batu kapur, slump , beton Website: https://idm.or.id/JSCR/inde
x.php/JSCR Hal: 492 - 496 Kabupaten
Bangkalan mempunyai potensi mineral pertambangan  yang  cukup  besar,  salah  satunya  adalah  potensi mineral tambang berbasis karbonat yaitu batu kapur (limestone). Batu  kapur  biasanya  digunakan  warga  lokal  sebagai  agregat kasar untuk beton, kapur urug lapisan jalan dan kadang dijual ke daerah  lain.  Agregat  kasar  merupakan  salah  satu  komponen utama  campuran  beton  dan  kualitasnya  sangat  mempengruhi sifat-sifat beton, untuk membuat campuran beton, agregat kasar yang digunakan harus memenuhi beberapa syarat.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan batu kapur dari Bangkalan, Madura sebagai subtitusi agregat kasar terhadap nilai slump pada beton. Presentase penambahan batu kapur yang digunakan  berbeda-beda  diantaranya  0%,  25%,  50%,  75%  dan 100%  dari  perhitunga  kebutuhan  agregat  kasar.  Dari  hasil pengujian diperoleh, nilai slump pada beton di setiap presentase penambahan batu kapur masuk dalam slump yang direncanakan untuk  pekerjaan  pembetonan  plat  (lantai),  balok,  kolom  dan dinding.  Presentase  penambahan  batu  kapur  yang  memenuhi nilai  slump  100  mm  adalah  presentase  100%  dan  nilai  slump optimal  yang  diperoleh  yaitu  10,5  cm  pada  presentase penambahan batu kapur 25%.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bangkalan  terletak  di  ujung  paling  barat  Pulau  Madura,  Provinsi  Jawa Timur dengan luas wilayah 1.260,14 km 2 . Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi mineral  pertambangan  yang  cukup  besar,  salah  satunya  adalah  potensi  mineral tambang berbasis karbonat yaitu batu kapur ( limestone ), batu gamping mineral kalsit dan dolomit (Munawaroh et al. , 2017). Berdasarkan data ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan mempunyai cadangan batu kapur sebanyak  kurang  lebih  145.501.401.295,86  ton.  Hal  ini  membuat  masyarakat  sekitar memanfaatkannya  untuk  berbagai  kepentingan  baik  sebagai  pertambangan  bebas serta  memanfaatkannya  untuk  digunakan  sebagai  material  konstruksi  bangunan. Sebagian dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku semen, karena pada batu kapur terdapat kandungan mineral kalsium karbonat (CaCO 3 ) yang baik digunakan sebagai bahan pembuatan semen. Selain itu batu kapur juga digunakan warga lokal sebagai agregat kasar untuk beton, kapur urug lapisan jalan dan kadang dijual ke daerah lain (Anwar,  2022).  Pada  umumnya  batu  kapur  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  di sebagian madura,  penggunaan agregat kasar tidak sepenuhnya menggunakan batu kali, akan tetapi sering menggunakan batu kapur(Rochmah, 2016).
Agregat  kasar  merupakan  salah  satu  komponen  utama  campuran  beton  dan kualitasnya  sangat  mempengruhi  sifat-sifat  beton.  Penggunaan  agregat  kasar  yang baik akan meningkatkan kuat tekan, kekerasan dan ketahanan beton. Untuk membuat campuran  beton,  agregat  kasar  yang  digunakan  harus  memenuhi  beberapa  syarat diantaranya,  ukuran  butir  agregat  kasar,  modulus  kehalusan,  kadar  lumpur
maksimum, kekerasan dari butir agregat kasar, tidak boleh reaktif terhadap alkali, dan harus  memenuhi  persyaratan  proporsi  gradasi  saringan  untuk  campuran  beton berdasarkan ASTM C-33.
Slump didefinisikan sebagai besarnya penurunan ketinggian pada pusat permukaan atas beton yang diukur segera setelah cetakan uji slump diangkat (SNI 03-1972-2008). Tujuan  dari  pengujian  slump  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kemudahan pengerjaan beton yang dinyatakan dalam nilai tertentu(Hardagung et al., 2010).
Dengan  latar  belakang  yang  ada,  peneliti  ingin  mengetahui  pengaruh  penggunaan batu kapur di daerah Bangkalan Madura yang digunakan sebagai  subtitusi agregat kasar pada campuran beton terhadap nilai slump beton.

## METODE PENELITIAN Diagram Alir Penelitian
Tahapan penelitian ini secara singkat dapat dilihat dari diagram alir pada Gambar 1.

## Pengujian Slump
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Semen
Semen yang digunakan adalah semen portland Type 1 dengan Merk semen Gresik
2. Pasir
Pasir yang digunakan merupakan pasir dari daerah Lumanjang
3. Air
Air yang digunakan adalah air PDAM di laboratorium Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Kerikil Kerikil yang digunakan berukuran 10-20 mm, yang berasal dari toko bangunan.
5. Batu Kapur Batu kapur yang digunakan berasal dari daerah Bangkalan, Madura
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  berbentuk  kerucut  terpancung yang memiliki diameter lubang atas 10 cm, diameter lubang bawah 20 cm, tinggi 30 cm  serta  dilengkapi  dengan  kuping  untuk  mengangkat  beton  segar  dan  tongkat pemadat berdiameter 1,6 cm sepanjang 60 cm. Benda uji  pada penelitian ini dibuat dengan 5 variasi presentase subtitusi Batu Kapur yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari proporsi penggunaan agregat kasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Slump
Dari  masing-masing  adukan  beton  didapatkan  nilai Slump yang  berbeda-beda. Adapun hasil pengujian slump dapat dilihat pada Tabel 1 dan gambar 2.
Tabel 1. Hasil Pengujian Nilai Slump Presentase Batu Kapur 0% 25% 50% 75% 100% Nilai slump rata-rata (cm) 9,5 10,5 8,5 9,25 10
Gambar 2. Diagram Hubungan Nilai Slump Rata-Rata Dengan Variasi Penambahan Baru Kapur
Jika  dilihat  pada  Tabel  1  dan  Gambar  1,  nilai slump mengalami  kenaikan  pada penambahan batu kapur variasi 25% lalu penurunan pada variasi 50% dan naik lagi
9.5 10.5 8.5 9.25 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0% 25% 50% 75% 100% N ilai Slu m p r at a- ra ta (cm )
Variasi penambahan batu kapur (%)
pada variasi 75% dan 100%. Nilai slump optimal diperoleh 10,5 cm pada presentase penambahan batu kapur sebanyak 25% dari kebutuhan agregat kasar.
Nilai slump pada penambahan batu kapur 100% dari kebutuhan agregat kasar masuk dalam slump yang ditentukan pada saat perencanaan mix desain, sedangkan slump untuk beton normal tanpa tambahan batu kapur sebagai agregat kasar hingga semua presentase  penambahan  batu  kapur  masuk  pada  slump  rencana  yaitu  slump  yang direncanakan  untuk  pekerjaan  pembetonan  plat(lantai),  balok,  kolom  dan  dinding yaitu maximum 15 cm dan minimun 7,5 cm.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  diperoleh  nilai  slump  pada  beton  tanpa  penambahan  batu  kapur sebagai  agregat  kasar  hingga  setiap  variasi  penambahan  batu  kapur  masuk  dalam slump  yang  direncanakan  yaitu,  slump  yang  direncanakan  untuk  pekerjaan pembetonan plat (lantai), balok, kolom dan dinding. Sehingga jika dilihat dari nilai slump  pada  penelitian  ini,  batu  kapur  masih  dapat  digunakan  sebagai  subtitusi agregat kasar. Dan presentase penambahan batu kapur 100% sebagai agregat kasar mencapai  nilai  slump  yang  ditentukan  saat  perencanaan  mix  desain  beton  yaitu 100mm. Dan nilai slump optimal yang diperoleh 10,5 cm pada presentase penambahan batu kapur sebanyak 25% dari kebutuhan agregat kasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, K. (2022). Pengaruh Penggunaan Batu Kapur Bukit Jeddih Bangkalan Madura sebagai  Pengganti  Agregat  Halus  pada  Campuran  Aspal  Beton  HRS-WC. http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5419
ASTM  C-33.  (1986). Standard  Specification  for  Concrete  Aggregates . United  States :
American Standard Testing and Material .
Hardagung, H. T., Sambowo, K. A., & Gunawan, P. (2010). Kajian Nilai Slump , Kuat Tekan  dan  Modulus  Elastisitas  Betondengan  Bahan  Tambahan  Fillerabu  Batu Paras. Matriks Teknik Sipil , 2 (2), 131 – 137.
Munawaroh,  F.,  Muharrami,  L.  K.  T.,  &  Arifin,  Z.  (2017).  Identifikasi  dan  Analisis Komposisi  Kimia  Batu  Kapur  di  Kabupaten  Bangkalan  sebagai  Bahan  Dasar Sintesis  Kalsium  Karbonat  Presipitat. Seminar  Nasional  Fisika  Dan Pembelajarannya 2017 , 1 – 6. http://conference.um.ac.id/index.php/fis/article/view/146
Rochmah, N. (2016). Pemanfaatan Batu Kapur di Daerah Sampang Madura sebagai Bahan  Pengganti  Agregat  Kasar  pada  Campuran  Beton. JHP17  Jurnal  Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya , 01 (02), 217 – 226.
SNI-1972. (2008). Cara Uji Slump Beton.